( 1090 ) 

 querque, dès 18/ig, M. Parker, de Birmingham, avait déjà reconnu quelques- 

 uns des avantages de l'intervention du phosphore dans le travail du cuivre, 

 niais il les avait attribués à ses propriétés désoxydantes. 



Cette Communication ayant le caractère d'une réclamation, il y aurait 

 lieu d'en saisir la Commission qui a été chargée de l'examen des travaux 

 présentés à l'Académie sur ce sujet. 



(Renvoi à la Commission précédemment nommée.) 



MÉTROLOGIE. — Règle en platine iridié de l'Association géodésique interna- 

 tionale. Lettre de M. G. Mattiiey à M. le Secrétaire perpétuel. 



« Je vous prie de vouloir bien présenter à l'Académie des Sciences 

 de l'Institut de France la règle de 4 mètres que je viens de faire fabri- 

 quer dans mes ateliers pour l'Association géodésique internationale. Je le 

 fais en mon nom et au nom de mes associés de la maison Johnson, Matthey 

 and C°, de Londres. 



» Le platine et l'iridium, qui entrent dans la composition de cette règle, 

 ont été préparés par les procédés de MM. H. Sainte-Claire Deville et Dehray, 

 et ont été, préalablement à leur fusion, analysés dans leur laboratoire. 



» On procéda à la fonte des matières en opérant chaque fois sur : 



Platine 4^o onces 



Iridium 55 » 



» Cinq lingots ainsi préparés furent coupés en petits fragments au moyen 

 de la presse hydraulique. Ces fragments furent ensuite fondus ensemble 

 dans le même fourneau et longtemps maintenus à l'état liquide par le feu 

 du gaz de l'éclairage et de l'oxygène. 



» Le nouveau lingot fut forgé (la panne du marteau-pilon et l'enclume 

 étaient en acier poli et constamment frottés), puis laminé; les lames bien dé- 

 capées furent encore fondues dans un four parallélépipédique et donnèrent 

 une masse métallique paraissant très-homogène, sans aspérités, sans cre- 

 vasses, tout aussi bien sur le fond que sur les côtés et à la surface. Après 

 un premier forgeage, on obtint une barre de 35 centimètres de longueur, 

 7 e , 5 de largeur et 2 e , 5 d'épaisseur, qui pesait : 



Dans l'air 15 1 - 8 , io5 



Dans l'eau à 70° F l4 kg ,4°5 



Ce qui donne une densité à zéro de 21 ,52a 



» Un tiers de la barre fut coupé, et les deux autres tiers forgés et for- 

 tement écrouis avaient les dimensions suivantes : o,5 centimètres de Ion- 



